## ANALISA GUGUS FUNGSI PADA NANOPARTIKEL MAGNESIUM
FERRITE (MgFe 2 O 4 ) YANG DIENKAPSULASI DENGAN POLIETILEN GLIKOL (PEG-4000) DAN SILIKA
Deska Lismawenning Puspitarum 1 and  Edi Suharyadi 2
1 Jurusan Sains, Prodi Fisika, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia
2 Departemen Fisika, FMIPA, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara 21 Yogyakarta, Indonesia
Abstract:  Magnesium  Ferrite  Magnesium  (MgFe 2 O 4 )  magnetic  nanoparticles  have  been successfully  carried  out  by  varying  the  concentrations  of  PEG-4000  and  silica  as encapsulation  materials  using  coprecipitation  methods.  The  X-ray  Diffraction  (XRD)  analysis showed that new phases appeared in MgFe 2 O 4 after PEG-4000 encapsulation, ie α-Fe 2 O 3 having a  paramagnetic  rhombohedral  and  γ-FeO  (OH)  structure.  The  particle  size  of  MgFe 2 O 4 before encapsulation  was  10.5  nm,  after  encapsulation  with  PEG-4000  became  5.2  nm  and encapsulation  with  silica  became  18.8  nm.  In  encapsulation  with  silica,  the  peak  of  the  new diffraction field 222 which is a crystal appears. The result of Fourier Transform Infra-Red (FTIR) analysis  showed  that  in  MgFe 2 O 4 coated  with  PEG-4000,  there  was  a  shifting  in  the  wave number 2885.5 cm -1 to 2924.1 cm -1 in CH bond which was the bond of PEG- 4000 and a shifting in the wave number 316.3 cm -1 to 300.9 cm -1 on the metal oxide bond (MO) which is a uniform pattern of MgFe 2 O 4 . The presence of silica which has coated the magnetic material is shown in the 455.2 cm -1 number of Si-O-Si (bending) group.
Keyword:  MgFe 2 O 4 , encapsulation, PEG-4000, Silica, bonding analysis
Abstrak:  Enkapsulasi  nanopartikel  magnetik  Magnesium  Ferrite  (MgFe 2 O 4 ) , dengan memvariasikan  konsentrasi  PEG-4000  dan  silika  sebagai  bahan  untuk  enkapsulasi menggunakan  metode  kopresipitasi  telah  berhasil  dilakukan.  Analisa    X-ray  Diffraction  (XRD) menunjukkan  bahwa  muncul  fasa  baru  pada MgFe 2 O 4 setelah  enkapsulasi  PEG-4000,  yaitu  α- Fe 2 O 3 yang  memiliki  struktur  kristal  rhombohedral  dan − ( ) yang  bersifat paramagnetik.  Ukuran  partikel  MgFe 2 O 4 sebelum  enkapsulasi  yaitu  10.49  ±  0.03  nm,  setelah enkapsulasi dengan PEG-4000 menjadi 5.2 nm dan enkapsulasi dengan silika menjadi 18.8 nm. Hasil analisa Fourier Transform Infra Red (FTIR) menunjukkan bahwa pada MgFe 2 O 4 yang telah dilapisi PEG-4000 terjadi pergeseran pada bilangan gelombang 2885,51 cm -1 menjadi 2924,1 cm - 1 pada ikatan  C-H  yang  merupakan ikatan  penyusun  PEG-4000 dan  pergeseran  pada  bilangan gelombang 316,3 cm -1 menjadi 300,9cm -1 pada ikatan metal oksida (M-O) yang merupakan pola seragam  dari  MgFe 2 O 4 .  Kehadiran  silika  sudah  melapisi  material  magnetik  ditunjukkan  pada bilangan 455.2 cm -1 yaitu gugus fungsi Si-O-Si (bending).
Kata Kunci :MgFe 2 O 4 , enkapsulasi, PEG-4000, Silika, analisa gugus fungsi

## 1. Pendahuluan
Nanoteknologi  adalah  ilmu  dan  rekayasa  dalam  penciptaan  material  dan  struktur  fungsional  dalam skala  nanometer  [1].Perkembangan  nanoteknologi  tidak  terlepas  dari  riset  mengenai  nanomaterial. Dalam  perkembangannya,  nanomaterial  diklasifikasikan  menjadi  tiga  kategori  yaitu:  nanomaterial berdimensi nol (nanoparticle), nanomaterial berdimensi satu (nanowire), dan nanomaterial berdimensi dua (thin films).
Dalam  kaitannya  dengan  sifat  fisika  dan  kimiawi,  penelitian  nanomaterial  khususnya  nanopartikel magnetik  berkembang  secara  signifikan.Spinelferrites  mempunyai  rumus  AFe 2 O 4 dengan  A  adalah Mn,  Co,  Ni,  Mg,  atau  Zn  merupakan  bahan  magnetik  yang  sangat  menarik  karena  memiliki  sifat magnetik  dan  elektrik  dengan  sifat  kimia  dan  stabilitas  termal.  Magnesium  ferit  (MgFe 2 O 4 )  adalah salah satu jenis ferit yang penting karena memiliki struktur kubik normal spinel-typeyang mana dapat diketahui kristalinitasnya dan soft magnet tipe-n bahan semikonduktor [2].Struktur kubik normal spinel- type memiliki panjang atau parameter kisi a = b = c dan sudut yang dibentuk semua sama yaitu 90 o .
Nanopartikel MgFe 2 O 4 biasanya diterapkan pada perangkat gelombang mikro, chip memori komputer dan media rekaman dengan densitas tinggi [3]. Ada beberapa metode untuk mensintesis nanopartikel MgFe 2 O 4 ,  yaitu  metode  solvothermal,  proses  sol-gel,  co-presipitasi,  padatan  reaksi,  sintesis hidrotermal, proses mekanis dan kimia metode mikroemulsi [4].
Bahan  non-magnetik  dapat  melapisi  partikel  magnetik  dan  dapat  mereduksi  gaya  magnetik  antar partikel  serta  meningkatkan  dispersibilitas  nanopartikel  dalam  larutan  [5].  Diantara  material  non magnetik(Al 2 O 3 ,  SiO 2 ,  Co,  Ni,  dll),  SiO 2 merupakan  material  non  magnetik  yang  memberikan keuntungan yang lebih diantara bahan non-magnetik yang lain. Kelebihan SiO 2 adalah: sangat stabil pada  cairan  yang  terhambur,  interaksi  antar  partikel  mudah  dikontrol,  modifikasi  permukaan  mudah diatur, dan dapat memvariasi ketebalan lapisan [6].
Terdapat  beberapa  sumber  silika  dalam  sintesis  nanopartikel  magnetik  dilapisi  dengan  silika,  yaitu menggunakan  tetramethoxsilane  (TMOS)  untuk  melapisi  nanopartikel  Fe 3 O 4 [7].  Selain  ituada  pula yang menggunakan sumber silika berbeda yaitu tetraethyloksilat (TEOS), untuk melapisi nanopartikel yang sama [8]. Dari proses sintesis tersebut menggunakan TMOS dan TEOS sebagai prekusor yang harganya  lebih  mahal,  sulit  didapatkan,  dan  mempunyai  sifat  beracun.  Dengan  demikian  proses  ini tidak ramah lingkungan dan tidak efektif pada industri skala besar.
Selain itu,  enkapsulasi  nanopartikel juga  bisa menggunakan  bahan  polimer.Pemilihan  bahan  polimer yang  sesuai,  selain  untuk  meningkatkan  dispersibilitas  nanopartikel  juga  memiliki  potensi  untuk diterapkan  dalam  imobilisasi  biomolekul.  Polyethylene  Glycol  (PEG)  adalah  polimer  sintetis  yang memiliki  sifat  stabil,  higroskopik  (mudah  menguap),  dan  bisa  mengikat  bahan  lain  seperti  pigmen. Oleh  karena  itu,  PEG  dapat  digunakan  untuk  enkapsulasi  bahan  tertentu [9].Enkapsulasi  diperlukan supaya material nanopartikel magnetik tidak mudah teroksidasi.
Dalam  penelitian ini  nanopartikel  MgFe 2 O 4 akan  dienkapsulasi  dengan  menggunakan  PEG-4000  dan silika dengan berbagai konsentrasi. Alternatif prekursor silika yang digunakan adalah Sodium Silicate Solution  (Na 2 SiO 3 )  yang  berfungsi  sebagai  sumber  silika  dapat  menggantikan  TMOS  dan  TEOS karena  lebih  murah,  mudah  didapatkan,  dan  tidak  beracun  sehingga  prosesnya  lebih  ramah lingkungan.Kedua  bahan  enkapsulasi  bersifat  non  magnetik.Oleh  karena  itu  perlu  ditinjau  kembali gugus fungsi, morfologi dan struktur kristalnya.

## 2. Metode Eksperimen
2.1 Sintesis MgFe 2 O 4 dengan metode co-presipitasi
Sintesis  nanopartikel  MgFe 2 O 4 dilakukan  dengan  metode  kopresipitasi  menggunakan  bahan  utama MgCl 2 .6H 2 O,  sebagai  penyedia ion  Mg 2+ dan FeCl 3 .6H 2 O,  sebagai  penyedia ion  Fe 3+ .  Langkah  yang dilakukan  dengan  metode  ini  adalah  mencampurkan  3,37  mL  HCL  (37%)  kedalam  1,017  gram MgCl 2 .6H 2 O  dan  2,703  gram  FeCl 3 .6H 2 O  yang  dilarutkan  dalam  25  mL  aquades  dan  diaduk  hingga homogen.  Kemudian meneteskan  tetes  demi  tetes  secara  perlahan larutan  tersebut  kedalam larutan NaOH  3M  yang  distirer  selama  120  menit  dengan  kecepatan  1000rpm  pada  suhu  80 o C.Selanjutnya tahap  pengendapan  untuk  mendapatkan  sampel  endapan,  larutan  tersebut  diendapkan  dengan bantuan medan eksternal (magnet permanen) agar lebih cepat pengendapannya. Endapan kemudian dicuci  tujuh  kali  menggunakan  aquades  agar  garam-garam  hasil  reaksi  lainnya  yang  ikut  terlarut dalam  sampel  semakin  terminimalisir  jumlahnya  sehingga  diperoleh  sampel  MgFe 2 O 4 murni.Sampel MgFe 2 O 4 selanjutnya  dikeringkan  dengan  furnace  pada  suhu  90 o C.Sampel  kering  yang  diperoleh kemudian dienkapsulasi menggunakan PEG-4000 dan silika.
2.2 Enkapsulasi nanopartikel MgFe 2 O 4 menggunakan PEG-4000
PEG-4000 yang berwujud padatan dilarutkan dengan aquades 10 mL, yaitu distirer selama 30 menit pada  temperatur ruang  sampai  homogen.Kemudian  MgFe 2 O 4 dicampurkan  kedalam larutan tersebut dan distirer sampai 60 menit. Pengendapan dilakukan dengan menggunakan bantuan medan magnet luar  (magnet  permanen).  Endapan  yang  terbentuk  didiamkan  sampai  kering.  Sampel  yang  kering kemudian  dianalisis  struktur  kristal,  ukuran  butir  dan  gugus  fungsi  dengan  menggunakan  X-Ray
Diffractometer  (XRD)  dan  Fourier  Transform  Infra  Red  (FTIR).  Dalam  penelitian  ini  enkapsulasi nanopartikel MgFe 2 O 4 dilakukan dengan variasi konsentrasi PEG-4000 seperti pada Tabel 1.
Nama Sampel Konsentrasi PEG-4000 A 50% B 33% C 25% D 67% E 75% F 80%
Tabel 1.Identitas sampel dengan variasi konsentrasi PEG-4000
2.3 Enkapsulasi nanopartikel MgFe 2 O 4 menggunakan Silika
Nanopartikel  MgFe 2 O 4 dicampurkan  ke  dalam  30  mL  larutan  silika  yang  mempunyai  konsentrasi berbeda-beda sesuai dengan Tabel 2.Larutan silika dibentuk dari Sodium Silicate(SS) yang ditambah dengan aquades kemudian di stirrer selama 30 menit pada temperatur ruang. Nanopartikel MgFe 2 O 4 0,6  gram  ditambahkan  dalam  larutan  silika  dan  distirer  selama  5  jam  pada  temperatur  ruang  agar tercampur dan ada ikatan antara nanopartikel MgFe 2 O 4 dengan silika. Tahap pengendapan dilakukan dengan  medan  magnet  luar  (magnet  permanen).  Endapan  yang  terbentuk  dicuci  5  kali.Tahap pengeringannya  didiamkan  pada  temperatur  ruang  sampai  kering.  Sampel  yang  kering  kemudian dianalisis struktur kristal, ukuran butir, gugus fungsi dengan menggunakan XRD dan FTIR.
Nama Sampel Perbandingan MgFe 2 O 4 : Larutan SS P 0,6:50%SS Q 0,6:30%SS R 0,6:20%SS S 0,6:15%SS T 0,6:10%SS U 0,6:5%SS
Tabel 2.Identitas sampel dengan variasi konsentrasi Silika

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Nanopartikel MgFe 2 O 4 enkapsulasi menggunakan PEG-4000
Hasil  sintesis  MgFe 2 O 4 ditunjukkan  pada  Gambar  1,  pola  XRD  terlihat  dari  puncak-puncak  difraksi yang  merupakan  ciri  khas  dari  fasa  MgFe 2 O 4 dan  adanya  fasa  baru  yaitu  α-Fe 2 O 3 yang  merupakan struktur kristal rhombohedral.
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 550 600 650 700 750 800 850 Intens ita s (a.u) 2  MgFe 2 O 4 + PEG MgFe 2 O 4 *  -Fe 2 O 3 #  FeO(OH) (311) * (220) # (400) (400) (311) (422) (422) (511) (440) (440) * Gambar 1Pola spektrum XRD sampel MgFe 2 O 4 sebelum dan sesudah dienkapsulasi dengan PEG-4000[10]
Sampel Ukuran nanopartikel (nm) Parameter Kisi (Å) MgFe 2 O 4 10.49 8.57 MgFe 2 O 4 + PEG- 4000(50%) 5.24 8.62
Tabel 3.Hasil analisa nanopartikel MgFe 2 O 4 +PEG-4000 (50%)
Setelah  nanopartikel  MgFe 2 O 4 dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  menunjukkan  fasa  MgFe 2 O 4 pula. Akan tetapi terdapat perbedaan setelah dienkapsulasi seperti munculnya fasa lain yaitu fasa α-Fe 2 O 3 dan adanya γ-FeO(OH) atau yang biasa disebut dengan lepidocrocite. Fasa γ-FeO(OH)(lepidocrocite) merupakan material paramagnetik pada suhu 300 K [11]. Adanya fasa γ-FeO(OH) menunjukkan telah terjadinya  pelapisan  nanopartikel  MgFe 2 O 4 oleh  PEG-4000.Dengan  munculnya  fase  baru menunjukkan  bahwa  MgFe 2 O 4 telah  terlapisi  dengan  PEG.Volume  fase  α-Fe2O3  menurun  setelah enkapsulasi,  hal  itu  disebabkan  karena  lapisan  PEG-4000  menghalangi  proses  oksidasi MgFe 2 O 4 .Ukuran butir nanopartikel MgFe 2 O 4 menurun setelah dienkapsulasi seperti pada tabel 3. Hal ini  dikarenakan  panjang  rantai  PEG-4000  menyebabkan  nanopartikel  MgFe 2 O 4 terjebak  di  dalam rantai PEG-4000 sehingga pertumbuhan kristal terbatasi atau terhalangi. Oleh karena itu, PEG dapat digunakan untuk mengontrol ukuran partikel.
Hasil  pengujian  nanopartikel  MgFe 2 O 4 dengan  menggunakan  FTIR  memberikan  informasi  tentang gugus fungsi yang terkandung pada material tersebut.Spektrum hasil FTIR tampak terjadi perubahan bilangan  gelombang  pada  sampel  sebelum  dan  sesudah  dienkapsulasi.Hal  ini  ditunjukkan  pada Gambar 2.
Gambar 2Spektrum FTIR (a) MgFe 2 O 4 ,(b) MgFe 2 O 4 +PEG-4000 (50%), dan (c)PEG-4000
Berdasarkan  Gambar  2  terlihat  puncak-puncak  serapan  yang  beraneka  ragam.Puncak-puncak serapan  tersebut  merupakan  gugus  serapan  pada  sampel  yang  menjadi  karakter  adanya  vibrasi molekul  dalam  sampel  tersebut.Gambar  2  (a)  adalah  spektrum  hasil  FTIR  dari  sampel  MgFe 2 O 4 dengan  puncak-puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang  3425.58;  1627.92;  578.64;  362.62;  dan 316.33 cm -1 . Spektrum hasil FTIR dari sampel MgFe 2 O 4 yang telah dienkapsulasi dengan PEG-4000 terlihat dalam Gambar  2 (b).Pada  puncak  serapan  3425.58  dan  1635.64  cm -1 diindikasi  sebagai  gugus  fungsi  O-H streching dan bending. Pada bilangan gelombang 1481.33 dan 2931.80 cm -1 diindikasi terdapat gugus fungsi H-C-Hbending dan streching.Gugus fungsi pada H-C-H streching dan bending termasuk dalam golongan  alkana  terdapat  pada  semua  sampel  MgFe 2 O 4 yang  dilapisi  dengan  PEG-4000.Adanya vibrasi  ikatan  –OH,  H-C-H,  C-O-H,  dan  C-C  yang  merupakan  ikatan  penyusun  pada  sampel  PEG- 4000  diindikasi  bahwa  telah terjadi ikatan  PEG-4000 pada  permukaan  nanopartikel MgFe 2 O 4 .  Selain itu  pada  bilangan  gelombang  2885.51  cm -1 terjadi  penurunan  ketajaman  puncak  serapan  yang memperkuat  bahwa  PEG  telah  berhasil  melapisi  permukaan  nanopartikel  [12].  Selanjutnya  pada puncak  serapan  578.64  cm -1 diindikasi  terdapat  gugus ikatan Fe-O tetahedral.  Untuk  gugus  serapan Fe-O  oktahedral  terjadi  pergeseran  yang  diindikasi  telah  terjadi  ikatanantara  nanopartikel MgFe 2 O 4 dengan  PEG-4000  sehingga  terjadi  perubahan  energi  vibrasi  Fe-O.Dengan  demikian perubahan  gugus  fungsi  pada  nanopartikel  MgFe 2 O 4 yang  telah  dilapisi  dengan  PEG-4000 menunjukan  adanya  ikatan  antara  nanopartikel  MgFe 2 O 4 dengan  PEG-4000  dan  menunjukan keberhasilan pelapisan nanopartikel MgFe 2 O 4 dengan PEG-4000.
3.2 Nanopartikel MgFe 2 O 4 enkapsulasi menggunakansilika
Berdasarkan  hasil  pola  XRD  MgFe 2 O 4 dengan  spektrum  enkapsulasi  silika  seperti  terlihat  pada Gambar 3 dan Tabel 4,
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 T ra nsmitan si % Bilangan Gelombang (1/cm) MgFe 2 O 4 (a)
Sampel C (b) PEG (c)
Gambar 3Pola spektrum XRD sampel MgFe 2 O 4 dan MgFe 2 O 4 yang dienkapsulasi silika 50%[10]
Sampel Ukuran Nanopartikel (nm) Parameter Kisi (Å) MgFe 2 O 4 10,49 8,57 MgFe 2 O 4 +Silica(50%) 18,79 8,21
Tabel 4.Hasil analisa nanopartikel MgFe 2 O 4 dan MgFe 2 O 4 +silika (50%)
Dari  perhitungan  menggunakan  persamaan  Scherrer,  ukuran  nanopartikel  meningkat  setelah enkapsulasi  dengan  silika.  Peningkatan  ukuran  nanopartikel  ini  sebagai  lapisan  yang  membungkus nanopartikel yang lebih tebal. Kehadiran fase α-Fe 2 O 3 dan fase SiO 2 dianggap sebagai fase pengotor dari partikel nanopartikel MgFe 2 O 4 .
Hasil  pengujian  nanopartikel  MgFe 2 O 4 dengan  menggunakan  FTIR  memberikan  informasi  tentang gugus fungsi yang terkandung pada material tersebut.Spektrum hasil FTIR tampak terjadi perubahan bilangan  gelombang  pada  sampel  sebelum  dan  sesudah  dienkapsulasi.Hal  ini  ditunjukkan  pada Gambar 4.
20 30 40 50 60 70 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 (222) (4 40) (511) (422) (40 0 ) (31 1 ) (220) (44 0 ) (51 1 ) (422) (4 00) Int e nsit a s ( a .u) 2  MgFe 2 O 4 MgFe 2 O 4 +silika (31 1 ) * *  Fe 2 O 3 * SiO 2
Gambar 4Spektrum FTIR (a) MgFe 2 O 4 ,(b) MgFe 2 O 4 +silika(50%), dan (c) silika
Berdasarkan Gambar 4 terlihat puncak-puncak serapan yang merupakan gugus serapan pada sampel yang menjadi karakter adanya vibrasi molekul dalam sampel tersebut. Gambar 4 (a) adalah spektrum hasil FTIR dari sampel MgFe 2 O 4 . Hasil analisis FTIR disajikan dalam Tabel 5.
Gugus
Fungsi Bilangan Gelombang Interpretasi MgFe 2 O 4 Silika MgFe 2 O 4 +silika Fe–O tet 316, 33 - 331, 76 M-O oct 362, 62 - - Stretching M-O oct 578, 64 - 570, 93 Stretching M-O - - 686, 66 Stretching Si-O-Si - - 455, 2 Bending Si-O-Si - 794, 67 779, 24 Vibrasi Ulur Simetri Si-O-H - 964, 41 894, 97 ; 1041, 56 Bending O-H 1627, 92 - 1172, 72 ; 1365, 6 ;1643, 35 Bending -COOH - 2337, 72 2337, 72 Stretching Si-H - - 2368, 59 C-H - 2939, 52 2931, 8 Stretching H-O-H 3425, 48 - 3448, 72 Stretching dan Bending Vibration
Tabel 5.Jenis ikatan (gugus fungsi), jenis vibrasi, dan bilangan gelombang sampel MgFe 2 O 4 , silika, MgFe 2 O 4 + silika (50%)
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 T ran s mi tan si % Bilangan Gelombang (1/cm) MgFe 2 O 4 (a) Sampel P (b)
Silika (c)
Tabel 5menunjukkan gugus serapan dan bilangan gelombang pada nanopartikel MgFe 2 O 4 , silika, dan nanopartikel MgFe 2 O 4 yang telah dienkapsulasi dengan silika.Pada bilangan gelombang 316-362 cm -1 menunjukkan  adanya  sususan  fasa  ferrite.  M-O  oktahedral  terjadi  vibrasi  stretching  pada  bilangan gelombang  570,  93  dan  578,  64  cm -1 ,  bilangan  gelombang  ini  mengalami  pergeseran  yang menunjukkan  bahwa  ada  ikatan  lain  yang  terbentuk  ketika  dilapisi  oleh  silika.  Pada  nanopartikel MgFe 2 O 4 yang telah dienkapsulasi dengan silika juga muncul puncak serapan baru yaitu gugus fungsi M-O  sisi  tetrahedral  dengan  bilangan  gelombang  686,  66  cm -1 .  Silika  sudah  melapisi  material magnetik  ditunjukkan  pada  bilangan  455,  2  cm -1 yaitu  untuk  gugus  fungsi  Si-O-Si  (bending). Kemudian pada bilangan gelombang 2939,52 dan 2931,8 cm -1 diindikasikan terdapat puncak serapan yang  dihubungkan  adanya  peregangan  C-H  akibat  adanya  keberadaan  silika.  Puncak  serapan  juga juga  terdapat  pada  bilangan  gelombang  3448,72  cm -1 yang  merupakan  tanda  keberadaan  air  pada peng-coating-an  MgFe 2 O 4 dengan  silika,  hal  tersebut  ditunjukkan  pada  gugus  fungsi  H-O-H  yang mengalami stretching dan bending.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nanopartikel  MgFe 2 O 4 dari  bahan  FeCl 3 .6H 2 O  dan  MgCl 2 .6H 2 O  telah  berhasil  disintesisdengan  metode  kopresipitasi  dan berhasil  dilapisi  dengan  PEG-4000.Munculnya  gugus  fungsi  PEG-4000  pada  nanopartikel  MgFe 2 O 4 yang  telah  dilapisimenunjukan  bahwa  nanopartikel  telah  berhasil  terlapisi  permukaannya.  Begitupun dengan  silika  sudah  melapisi  material  magnetik  yang  ditunjukkan  pada  bilangan  455,  2  cm -1 yaitu untuk gugus fungsi Si-O-Si (bending).

## 5. Penghargaan
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Departemen  Fisika  Universitas  Gadjah  Mada,  Nano- Fabrication  of  Nagoya  University,  Sports,  Science,  and  Technology  (MEXT)  Nano-Project  Platform, Japan, 2012-2017 dan Research grant competence (HIKOM) Directorate of General Higher Education (DIKTI), 2015-2016 yang telah membantu dalam bentuk moril dan materiil dalam penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
[1] Abdullah, M., 2009, Pengantar Nanosains, Bandung, Penerbit ITB.
[2] Goldman, A., 2006, Modern Ferrite Technology, Springer Science, Business Media Inc., New York.
[3] Haart, L. G. J. De. dan G. Blasse, 1985, Photoelectrohemical Properties of Ferrites with The Spinel Structure, Solid State Ionic, 16, 137-140.
[4] Naseri, M.G., Ara, M.H.M., Saion, E.B., Shaari, A.H., 2014, Superparamagnetic magnesium ferrite nanoparticles  fabricated  by  a  simple,  thermal-treatment  method,  Journal  of  Magnetism  and Magnetic Materials, 350, 141-147.
[5] Liu, C.P., Ming-Wei Li., Zhong Cui., Juan-Ru Huang., Yi-Ling Tian., Tong Lin., Wen-Bo Mi., 2007, Comparative Study of Magnesium Ferrite Nanocrystallites Prepared by Sol-Gel and Copresipitation Methods, J Mater Sci, 42:6133-6138.
[6] Umut, E., 2013, Modern Surface Engineering Treatments, Hacettepe University, License Intech.
[7]  Yang,  H.,  Zhang,  S.,  Chen,  S.,  Zhuang,Z.,  Xu,  J.,  and  Wang.,  X.  2004.,  Magnetite-Containing Spherical  Silica  Nanoparticles  for  Biocatalysis  and  Bioseparations,  Anal.  Chem,  76  (5),  pp  1316- 1321.
[8]  Kulkarni,  S.A.,  Sawadh,  P.S.,  and  Palei,  P.K.,  2014.,  Syntesis  Characterization  of Superparamagnetic Fe3O4@silika nanoparticles. Journal of Korean Chemical Society., Vol 58, No 1.
[9]  Datta,  A.,  2007,  Characterization  of  Polyethylene  Glycol  Hydrogels  for  Biomedical  Application, Thesis, University of Pune.
[10] Puspitarum, D. L., Edi Suharyadi, The Influence of PEG-4000 and Silica on Crystal Structure and Magnetic  Properties  of  Magnesium  Ferrite  (MgFe2O4)  Nanoparticles,  AIP  Conf.  Proc. 1725,020065-1–020065-6.
[11]  Gubin,  S.P.,  Koksharov,  Yu.A.,  Khomutov,  G.B.,  Yurko,  G.Yu.,  2005,  Magnetic  nanoparticles: preparation, structure, and properties, Russian Academy of Science and Turpion Ltd, Vol 74, no. 6, pp. 489-520.
[12]  Phadatare,  M.R.,  V.M,  Khot.,  A.B,  Salunkhe.,  N.D,  Thorat.,  S.H,  Pawar.,  2012,  Studies  on polyethylene  glycol  coating  on  NiFe 2 O 4 nanoparticles  for  biomedical  applications,  Journal  of Magnetism and Magnetic Materials, 324, 770-772.